VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 53 



4 Minuten stehen, um dann normal anzusteigen. Da ich über kein weiteres 

 Material verfügte, konnte ich dieser noch nie beobachteten Wärmeentwick- 

 lung nicht weiter nachgehen. Dieser Laterit enthält also, wie die thermische 

 Analyse deutlich zeigt, größere Mengen A1 2 3 «H 2 und viel freien Quarz. 



3. Laterit von Cotoja. Bild 3, Tafel VIII. 

 Gesamtanalyse: 11,77% Glühverlust, 

 31,90 „ Si0 2 , 



32.09 „ A1 2 3 , 



20.10 „ Fe 2 3 , 

 0,80 „ Ti0 2 , 



Rest Alkali. 



Erhitzungskurve: Bei etwa 280° Beginn einer Wärmeabsorption, die 

 bis etwa 340° anhält und innerhalb 4V 2 Minuten verläuft. Um 580° 

 herum eine ganz kurze neue endothermische Reaktion. Sonst war im 

 Verlauf der Kurve nichts Besonderes bemerkbar. Es zeigt also dieser 

 Laterit die typische Wärmeabsorption des Hydrargillits. Er enthält daher 

 bedeutendere Mengen von A1 2 3 «3H 2 0. Ferner zeigt er, aber nur sehr 

 verschwommen, die typische Wärmeabsorption der Tonsubstanz. Jedoch 

 ist diese Tonsubstanz in so geringen Mengen vorhanden, daß die Wärme- 

 entwicklung bei 960° nicht konstatierbar ist. 



Es geht also aus diesen drei Erhitzungskurven hervor, daß Latente 

 sowohl Tonsubstanz, als auch A1 2 3 -H 2 und A1 2 3 «3H 2 enthalten 

 können. 



Zusammenfassung der wichtigsten Resultate der Arbeit. 



1. Es ist bei verschiedenen Tonen festgestellt worden, daß sie bei 

 Erhitzung nur 2 thermische Reaktionen zeigen; eine exothermische 

 und eine endothermische. Beide waren schon früher bekannt, doch 

 fehlten bis jetzt diesbezüglich zusammenhängende Untersuchungen. 



2. Tonerde zeigt bei etwa 1060°, je nach ihrem Ursprünge, eine mehr 

 oder weniger heftige Wärmeentwicklung, die mit einer Volumen- 

 verminderung verknüpft ist. 



3. Es gibt 2 wesentlich von einander verschiedene Bauxit-Arten: 



I. solche, welche bei etwa 540° ihr chemisch gebundenes Wasser 



abgeben, 

 II. solche, welche bei etwa 310° ihr chemisch gebundenes Wasser 



abgeben ; 

 die ersteren entsprechen der Zusammensetzung A1 2 3 -H 2 0, 

 die letzteren entsprechen der Zusammensetzung A1 2 3 «3H 2 0. 



Dann finden sich Bauxite, die eine Mischung dieser 2 Arten 

 vorstellen; in ihrer chemischen Zusammensetzung nähern sie sich 



